﻿698 



2. Ein flaches Stück, an einzelnen Stellen des Innern 

 eine grüne Masse einschliessend, im Bruch blättrig und Spalt- 

 barkeit zeigend. Es hatte sich an der Luft gut erhalten, fing 

 aber in der Sammlung an zu rosten. 



3. Die sich oxydirenden Partieen des vorigen, a. Innere, 

 b. Aeussere Masse , wobei auf den Sauerstoff keine Rücksicht 

 genommen ist. 



3. 





1. 



2. 



a. 



b. 



Eisen .... 



91,71 



91,17 



82,02 



59,77 



Nickel . . . 



1,74 



1,82 



1,39 



1,60 



Kobalt . . . 



. 0,53 



0,51 



0,76 



0,39 



Kupfer . . . 



. 0,16 



0,10 



0,19 



0,23 



Kohlenstoff . . 



. 1,37 



1,70 



1,27 



1,20 



Schwefel . . . 



. 0,10 



0,78 



0,08 



9 



Kieselsäure . . 



0,31 



0,46 



0,59 



0,39 



Thonerde . . 



1,21 



2,12 



1,08 



3,79 



Unlöslich in HCl 



2,39 



0,77 



8,03 



22,23 





99,52 



99,43 



95,41 



89,60 



Phosphor war nicht nachweisbar. 



B. Mellemfjord. 



4. Aus dem inneren Theil des Fjords. Ziemlich ge- 

 schmeidig. V. G. bis 7,92. 



5. Von der Mündung des Fjords. Weniger geschmeidig. 





4. 





Eisen . . . 



93,89 



92,41 



Nickel . . . 



2,55 



0,45 



Kobalt . . 



0,54 



0,18 



Kupfer . . 



0,33 



0,48 



Kohlenstoff . 



0,28 



0,87 



Schwefel . 



0,20 



Spur 



Kieselsäure . 



0,46 



0,90 



Thonerde. 





0,60 



Unlöslich 



1,48 



4,57 





99,73 



100,46 



C. Asuk. 



Im Innern enthält es oft Basalt. Es ist weiss und ziem- 

 lich hämmerbar. V. G. 7,26. 



